Karakterisasi PZC Sebagai Pengisi Kolom Generator 99 Mo / 99m Tc

## KARAKTERISASI PZC  SEBAGAI PENGISI KOLOM GENERATOR 99 Mo/ 99m Tc
Kadarisman 1 dan Abdul Mutalib 1

## 1.  Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka, BATAN
Kawasan Puspiptek, Gedung 11, Setu, Tangerang Selatan, 15314
Email: kadarisman_w@yahoo.com
(Naskah diterima : 18-04-2011, disetujui : 23-05-2011)

## ABSTRAK
KARAKTERISASI  PZC  SEBAGAI PENGISI KOLOM GENERATOR 99 Mo/ 99m Tc . Teknesium-99m merupakan  radioisotop  utama  untuk  diagnosis  dalam  bidang  kedokteran  nuklir  di  seluruh  dunia. Teknisium-99m  diperoleh  dari  hasil  peluruhan 99 Mo  dalam  bentuk  generator 99 Mo/ 99m Tc  dengan menggunakan 99 Mo dari hasil fisi 235 U.  Molibdenum-99 juga dapat diperoleh dari hasil aktivasi (n,  ) dari  target  molibdenum  alam  atau  diperkaya.  Rendahnya  radioaktivitas  jenis 99 Mo  hasil  aktivasi neutron  dan  terbatasnya  daya  serap  alumina  terhadap  molibdenum,  menyebabkan 99 Mo  hasil aktivasi  jarang  digunakan  dalam  bentuk  generator 99 Mo/99mTc.  Dengan  ditemukannya  senayawa polimer  anorganik  Poly  Zirconium  Compound  (PZC)  oleh  KAKEN  Co  dan  JAERI,  Jepang.  Kerja sama  penelitian  KAKEN  Co  dan  JAERI,  Jepang,  dengan  Pusat  Radioisotop  dan  Radiofarmaka (PRR)  BATAN  telah  berhasil  membuat  generator  radioisotop 99 Mo/ 99m Tc  dengan  tingkat radioaktivitas 300 mCi s/d 10.000 mCi per generator. Sejak 2009, PRR melakukan pengembangan sintesis  PZC  yang  kemudian  dilakukan  pelapisan  TEOS  dan  telah  dicoba  untuk  kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc. Penelitian  ini,  dilakukan karakterisasi terhadap eluat 99m Tc dari sistem kolom generator 99 Mo/ 99m Tc berbasis PZC hasil sintesis PRR. Hasil analisis unsur dalam matriks PZC-TEOS sebelum dicampur dengan 99 Mo kandungan unsur Si, Zr, Cl dan Ti berturut turut adalah  66,99%, 29,47% dan 3,54% dan setelah direaksikan dengan 99 Mo adalah untuk masing masing unsur O, Si, Cl, Ti, Zr dan Mo  berturut  turut  adalah  31,48%,  5,53%,  1,40%,  1,01%,  40,75%  dan  19,84%.  Hasil  percobaan menggunakan  matriks  PZC-TEOS  yang  dilapis  dengan  cara  elusi  sebanyak  5  kali,  dalam  proses elusi  diperoleh  radioaktivitas 99m Tc maksimun  pada    1ml ke  empat  dari  10  ml  eluen  sebesar  1,388 mCi,  efisiensi  penyerapan 99 Mo  sebesar  86,65%  dengan  kapasitas  serap  205  mg  Mo/g  matriks PZC-TEOS serta yield 99m Tc 24,94%.
Kata kunci : Generator radioisotop 99 Mo/ 99m Tc, radioisotop 99 Mo, matriks Zr, Ti, TEOS, yield 99m Tc

## ABSTRACT
CARACTERITATION  OF  PZC  as 99 Mo/ 99m Tc  COULUM  FILLER . Technesium-99m  represent especial  radioisotope  for  diagnosis  in  the  field  of  nuclear  medicine  in  all  the  world.  Teknisium-99m obtained from result of 99 Mo decey  in the form of generator of 99 Mo/ 99m Tc by using 99 Mo from 235 U fission  products.  Molibdenum-99  also  obtainable  from  activation  result  (n,  )  from  molybdenum natural or enriched. Lower of radioactivity of type of 99 Mo  result of neutron activation and the limited absorpsion of alumina to molybdenum, causing 99 Mo  result of activation seldom be used in the form
of 99 Mo/ 99m Tc  generator.  Foundly  of  inorganic  polymer  of  Poly  Zirconium  Compound  (  PZC)  by KAKEN Co  and JAERI, Japan. To date,  KAKEN Co  and JAERI, Japan, have cooperated by  Pusat Radioisotop  dan  Radiofarmaka  (PRR),  BATAN  have  succeeded  to  make  generator  of radioisotope of 99 Mo/ 99m Tc with level of radioactivity 300 mCi s/d 10.000 mCi  generator, respectively. 2009, PRR in  pursuance  of  conducted  by  development  synthesis  of  PZC  veneering  of  TEOS  and  have  been tried  also  for  column  of 99 Mo/ 99m Tc  generator.  In  this  research,  conducted  by  characterize  to 99m Tc eluate  from  column  of 99 Mo/ 99m Tc  generator  base  on  PZC  of  result  of  synthesis  by  PRR.  Result  of analysis of element in of PZC-TEOS matrix before mixed with 99 Mo is content of element of the, Zr,
Cl and Ti are 66,99%, 29,47% and 3,54% and after reacted with 99 Mo are of element O, The, Cl, Ti, Zr and Mo are 31,48%, 5,53%, 1,40%, 1,01%, 40,75% and 19,84%. Result of attempt use of PZC- TEOS matrix endued by elution as much 5 times, in course of elution obtained  radioactivity of 99m Tc maksimun  at  1ml  to  four  from  10  ml  eluen  of  equal  to  1,388  mCi,  efficiency  of  absorbtion  of 99 Mo equal  to  86,65%  with  absorbent  capacities  205  mg  Mo/g  of  matrix  of  PZC-TEOS  and 99m Tc  yield 24,94%.
Key word : 99 Mo/ 99m Tc radioisotope generator, 99 Mo, matriks of Zr, Ti, TEOS, 99m Tc yield

## PENDAHULUAN
Sebagian  besar  pasokan  generator 99 Mo/ 99m Tc  di  seluruh  dunia  akhir-akhir  ini disediakan  sebagai  generator  kromatografi menggunakan  kolom  alumina  yang  diisi dengan 99 Mo  radioaktivitas  jenis  tinggi  dalam bentuk  Molibdat.  Sumber 99 Mo  radioaktivitas jenis tinggi diperoleh dari reaktor riset dengan menggunakan  reaksi  fisi  nuklir  dari  uranium pengayaan  tinggi  (U-235  >  93%),  (High Enriched  Uranium  =  HEU).  Sesungguhnya penggunaan 99 Mo  hasil  fisi  cukup  efisien  dan efektif, terutama untuk menghasilkan radioaktivitas 99 Mo  yang  tinggi,  namun  di samping  harganya  sangat  mahal,  pengadaan HEU  sangat  sulit.  Selain  itu  juga  proses pemisahan 99 Mo  hasil  fisi  dari  radionuklida lain  membutuhkan  teknologi  yang  rumit  dan infrastruktur yang hanya mungkin dimiliki oleh negara-negara  yang  mempunyai  teknologi nuklir  yang  maju.  Selain  itu  juga  ada pembatasan  penggunaan  HEU  dalam  masa datang, yang disebabkan tragedi 11 September di New York AS dan gerakan NPT
Internasional yang
dipimpin AS [1,2,3,4] . Berdasarkan alasan tersebut, pengembangan 99 Mo  radioaktivitas  rendah  yang  diproduksi dengan  menggunakan  reaksi  inti  (n,  )  untuk digunakan  dalam  generator 99m Tc  terus
meningkat. Pada awalnya sistem gel Zirkonium atau Titanium Molibdat (Zr-Mo atau Ti-Mo)  dipilih  oleh  beberapa  negara  untuk dipertimbangkan sebagai salah satu  alternatif bahan  kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc,  tetapi ternyata  akhirnya  ditolak  sebab  proses sintesisnya lebih rumit [5, 6] .
Akhir-akhir ini, senyawa Poly Zirconium Compound (PZC) yang
dikembangkan  oleh  KAKEN  Co.  dan  JAERI Jepang  telah  menunjukkan  bahwa  bahan  itu memberikan  harapan  sebagai  adsorben/ penyerap  untuk  generator 99 Mo/ 99m Tc  yang diisi  dengan  molibdenum  alam  teriradiasi karena kapasitas adsorpsinya terhadap molibdat  100  kali  lebih  besar  dari  pada alumina [7] . Beberapa
hasil penelitian
penggunaan  bahan  PZC  dalam  generator 99 Mo(n,  )/ 99m Tc  bahwa,  efek  penggunaan beberapa reagen pengoksidasi dalam perlakuan  pencucian  dan  tambahan  reagen pengoksidasi  (NaOCl)  telah  memperkecil lolosan 99 Mo [2,4,9] .  Dalam  paper  ini  akan dibahas  sintesis  dan  preparasi  kolom 99 Mo- PZC-TEOS  (Poly  Zirconium  Compound – Tetra  Etil  Silikat)  yang  dicuci  menggunakan NaOCl  dan  digabungkan  dengan  kolom  II yang  berisi  alumina.  Dalam  proses  pengisian radionuklida  ke  dalam  matriks  PZC-TEOS
Karakterisasi PZC Sebagai Pengisi Kolom Generator 99 Mo / 99m Tc
akan  diamati  efisiensi  serapan  PZC-TEOS terhadap 99 Mo,  dan  akan  diamati  profil  elusi 99m Tc,  dan  analisis  unsur  PZC-TEOS  dan 99 Mo- PZC-TEOS.

## TATA KERJA

## 1.  Bahan dan Peralatan
Bahan  kimia  yang  digunakan  adalah zirkonium  klorida  (ZrCl 4 ),  tetrahidrofuran (THF),  TEOS,  molibdenum  tri  oksida  (MoO 3 ) alam  dari  Fluka,  larutan  salin  (NaCl  0,9%), akuabides dari IPHA dan serbuk alumina aktif untuk  kolom  kromatografi,  sedangkan  NaOH pelet,  HCl  pekat  dan  NaOCl  dari  Merck. Bahan  penunjang    yang  digunakan  antara lain;  penyaring  Millex-FG  0,22  m  dari Millipore,  Carrigtwoll  Co.,  Jarum  Suntik (Syringe) 5 dan 10 ml dari Terumo Phlippines, Gelas  filter  dari  Fisher  Scientific,  Kertas  pH universal dengan pH dari 1 s/d 14 dari Merck. Kolom  gelas    yang  dilengkapi  dengan  fritz (panjang  =  5  cm  dan  dalan  =  0,5  cm)  dan kolom  gelas  untuk  alumina  aktif  (panjang  =  3 cm  dan  dalam  =  0,5  cm)  yang  dirancang sendiri dan dipabrikasi oleh pemasok lokal.
Pengujian  konsentrasi  radioaktivitas,
99 Mo  dan  kemurnian  radionuklida  dilakukan menggunakan  Dose  Calibrator  (ATOMLAB TM
100 plus )  dan  spektrometer  sinar  gamma  (  ) yang  dilengkapi  dengan  analisator  saluran ganda  model  Canberra  1000  dan  detektor Germanium  kemurnian  tinggi  (HP-Ge),  serta perangkat  lunak  MCA  Gennie  2000  VDM. Perangkat  spektrometer  gamma  dikalibrasi menggunakan  sumber  standar  titik  pemancar gamma  campuran  Cs-137  (661,64  KeV),  Co- 60  (1173,23  KeV  dan  1332,51  KeV)  dan  Ba- 133  (302,85  KeV  dan  356,01  KeV)  dari  Du Pont. Pipet Eppendorf dengan kapasitas 5  L digunakan  untuk  pengambilan  cuplikan  yang akan diperiksa dengan spektrometer gamma.
2.  Sintesis matriks zirkonium
Sebanyak  50  gram  zirkonium  klorida dimasukkan  ke  dalam  gelas  piala  100  ml. Sebanyak  26  gram  (kira  kira  setengah  dari jumlah zirkonium klorida) isopropanol dicampur  dengan  20  gram  tetrahidrofuran (THF)  di  dalam  gelas  piala  100  ml  yang  lain. Campuran  isopropanol-THF  dimasukkan  ke dalam  gelas  piala  yang  berisi  ZrCl 4 (tetes demi  tetes  sambil  diaduk)  dan  Pengadukan dilanjutkan  selama  30  menit.  Sebanyak  3,8 gram  akuabides  dimasukkan  dalam  gelas piala  25  ml  dan  ditambah  10  gram  THF. Campuran  Air-THF  ini  dimasukkan  ke  dalam gelas  piala  yang  berisi  campuran  ZrCl 4 , isopropanol dan THF sambil diaduk terus dan dipanaskan  secara  perlahan  sampai  suhu mencapai  80 o C.  Pengadukan  diteruskan sampai  campuran  menjadi  hampir  padat  dan tidak dapat diaduk lagi. Selanjutnya didiamkan  selama  12  jam,  sampai  diperoleh padatan,  digerus  dan  dipanaskan  di  dalam tungku  pada  suhu  150 o C  selama  2  jam. Matriks  zirkonium  dilapisi  TEOS  dengan  cara direndam atau dielusi (Gambar 1).
Direndam,  12 jam
Dipanaskan pada 150 o C THF Tetes tetes THF + ISOPROPANOL THF TEOS ISOPROPANO L ZrCl 4 ZrCl 4 + (Camp. THF+Isopropanol) + (Camp. THF + Air) THF + AIR AIR Matriks penyerap Diaduk,  30 menit
Dipanaskan pada 150 o C
Karakterisasi: Analisis unsur Unjuk kerja generator  Kap. Serap  Yield Tc-99m  Profil elusi
Gambar 1. Diagram sintesis matriks PZC- TEOS

## 3.  Iradiasi sasaran MoO 3 alam
Sebanyak  17  gram  MoO 3 alam dimasukkan ke dalam ampul quartz, selanjutnya  ampul  quartz  dilas  sampai  kedap udara, kemudian dimasukan ke dalam tabung aluminium inner dan outer, di las kedap udara dan dimasukkan ke reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy  untuk  diiradiasi  pada  posisi  di dalam  teras  reaktor  (Center  Irradiation Position = CIP).

## 4.  Pelarutan MoO 3 teriradiasi
Tabung  quartz  yang  berisi  target MoO 3 teriradiasi dipindahkan ke dalam bejana gelas  baru,  Tabung  quartz  dipotong  bagian atasnya  menggunakan “pisau  pemotong” (tang) . Target MoO 3 alam teriradiasi
dimasukkan  ke  dalam  bejana  gelas  yang bersih. Sebanyak 25 mL NaOH 6M ditambahkan  ke  dalam  bejana  yang  berisi MoO 3 teriradiasi,  selanjutnya  dipanaskan  di atas  pemanas  dan  diaduk  sampai  larut sempurna. Setelah larut sempurna pH larutan MoO 3 teriradiasi  diatur  sampai  menjadi  pH  7 menggunakan  HCl  4M  dan  diencerkan menggunakan  akuabides  sampai  volumenya menjadi  40  mL  (larutan  stok 99 Mo).  Dicuplik sebanyak  10  mL  larutan  stok  Mo-99 dimasukkan  vial  gelas  10  mL  dan  di  dalam wadah aluminium dan dicacah radioaktivitasnya dengan menggunakan Dose Calibrator,  radioaktivitas 99 Mo,  (jam  dan tanggal pencacahan dicatat).

## 5.  Preparasi kolom alumina
Sebanyak  3  gram  serbuk  alumina aktif  dimasukkan  ke  dalam  bejana  gelas  25 ml,  ditambahkan    10  mL  salin  kemudian diaduk  beberapa  saat.  Alumina  yang  telah dicuci  itu  dimasukkan  ke  dalam  kolom  gelas dan siap digunakan untuk elusi 99m Tc.

## 6.  Preparasi  kolom  Matriks  PZC- TEOS
Sebanyak  volume  tertentu  (0,73  mL) larutan molibdenum teriradiasi dengan radioaktivitas 9,380 mCi (berat Mo terhitung = 208,0  mg)  dimasukkan  ke  dalam  erlenmeyer 50  ml  bertutup.  Ke  dalam  erlenmeyer  yang berisi  larutan  induk 99 Mo    dimasukkan sejumlah  tertentu  (1,16  gram)  PZC-TEOS (kapasitas serap PZC-TEOS terhadap molibdenum  ≈  180  mg/g).  Campuran digoyang  sesaat  sampai  serbuk  PZC-TEOS terrendam semua ke dalam larutan stok 99 Mo. Erlenmeyer  yang  berisi  campuran  Mo-  PZC- TEOS  dimasukkan  ke  dalam  penangas minyak  pada  suhu  90 o C  selama  3  jam,  dan digoyang  beberapa  saat  dalam  antara  waktu 30  menit.  Didiamkan  beberapa  saat  sampai padatan  dan  cairan  terpisah  sempurna. Setelah selesai proses pencampuran, campuran  Mo-  PZC-TEOS  didekantasi  dan supernatan 99 Mo  ditampung  dalam  dalam botol polietilen 100 mL. Pasta Mo-PZC-TEOS di  dalam  erlenmeyer  dicuci  dengan  10  mL akuabides  steril,  diamkan  hingga  padatan halus  terpisah  dengan  larutannya,  campuran didekantasi lagi dan supernatan 99 Mo dimasukkan ke dalam botol polietilen 100 mL di atas.  Pasta Mo-PZC-TEOS dimasukkan ke dalam kolom gelas yang  di bagian bawahnya dilengkapi  dengan  fritz,  di  atas  fritz  dipasang filter. Kolom gelas ditutup dengan septa karet dan  selanjutnya dielusi menggunakan 10 mL larutan  NaOCl  0,5%.  Eluat  ditampung  di dalam  vial  vakum  10  mL  (VIAL  B),  kemudian dielusi  dengan  10  mL  larutan  salin  dan  eluat ditampung dalam vial 10 mL (VIAL C).
Dicuplik  supernatan 99 Mo  sebanyak 10  mL  dimasukan  ke  dalam  vial  10  ml. Radioaktivitas 99 Mo  diukur  Dose  Calibrator. Radioaktivitas 99 Mo  (mCi),  (tanggal  dan  jam pencacahan dicatat). Kolom gelas yang berisi pasta    Mo –PZC-TEOS  dihubungkan  dengan kolom  alumina  (berisi  serbuk  alumina  aktif kira-kira  1  gram),  diamkan  selama  24  jam (Gambar 2).
Karakterisasi PZC Sebagai Pengisi Kolom Generator 99 Mo / 99m Tc
7. Elusi radioisotop 99m Tc
Radioisotop 99m Tc  dielusi  dengan  10 ml  larutan  salin.  Tampung  eluat  masing- masing sebanyak 1 ml ke dalam 10 Vial, Vial 1  s/d  10).  Eluat  dalam  vial  1  s/d  10  masing- masing  dicacah  dengan    Dose  Calibrator. Hasil pengukuran radioaktivitas 99m Tc, (dicatat hari,  tanggal  dan  jam  pencacahan).  Eluat yang ada di dalam vial 1 s/d 10  digabungkan ke  dalam  vial  10  mL,  kemudian  dimasukkan ke dalam kontainer yang telah disediakan dan dicacah  radioaktivitas  lolosan 99 Mo,  dengan spektrometer  gamma,    (dicatat  hari,  tanggal dan  jam  pencacahan).  Ambil  cuplikan 99m Tc sebanyak  1  L,  teteskan  pada  kertas  saring, keringkan  dan  cacah  dengan  spektrometer gamma.  Spektrum  energi  gamma  dicatat (luas  puncak,  jam,  tanggal,  bulan,  tahun  dan lama pencacahan). Hitung Konsentrasi radioaktivitas 99m Tc (mCi) dan Yield 99m Tc (%),

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  unsur  matriks  PZC- TEOS  dengan  metode  X-Ray  Fluorosence (XRF) menunjukkan  bahwa unsur  Si  66,99%, Zr  =  29,47%  dan  Ti  =  3,54%,  sedangkan susunan  unsur  dari  PZC  yang  diproduksi Kaken  Co.  Jepang  adalah  unsur  Zr  87,29%, Cl  =  10,18%  dan  Ti  =  2,53  (Gambar  3a,  3b dan Tabel 1).
1 s/d 17 g MoO 3 alam teriradiaasi + 10 s/d 50 ml NaOH 6 M + larutan HCl 4 M, pH  7 + akuades  40   ml
1 s/d  3,5 g PZC- TEOS Matriks Mo-PZC-TEOS Penangas minyak, digoyang, pada 90 o C, selama 3 jam, diamkan Pasta Mo-PZC 10 ml x 3 Akuabides 10 ml Lar. Salin 10 ml NaOCl 0,5% Kolom gelas berfritz,  =0,75 cm, p = 7 cm
Kolom Alumina, 1 s/d 3 g
Larutan 99m Tc (Eluen 3) Konsentrasi radioaktivitas (mCi), Profil elusi dan Yield
99m Tc Eff adsorbsi 99 Mo Supernatan Eluen 1 dan 2 Peluruhan 24 jam Lar. Salin
Gambar 3b Spektrum XRF dari PZC KAKEN
Gambar 3a Spektrum XRF dari matriks PZC-
TEOS

## Tabel  1  Susunan  unsur  matriks  PZC-TEOS
dari hasil analisis XRF Unsur Energi (KeV) Puncak Perbandingan Unsur (%) PZC- TEOS PZC PZC- TEOS PZC Si 1,74 39,94 66,99 - Zr 2,04 17,57  73,40 29,47 87,29 Cl 2,62 8,5 10,18 Ti 4,51 2,11 2,13 3,54 2,53 Jumlah 59,62  84,09 100,00 100,00
Hasil  pengujian  efisiensi  penyerapan matriks  PZC-TEOS  yang  dilakukan  dengan cara  direndam  selama  6  jam  mempunyai efisiensi  penyerapan  terbaik  dibandingkan dengan  yang  direndam  selama  1  jam  dan  3 jam (Tabel 2).
Tabel 2. Efisiensi penyerapan 99 Mo ke dalam PZC yang direndam selama 1, 3 dan
6 jam di dalam TEOS dan tanpa direndam Waktu (jam) Mo-99 Awal (mCi) Mo-99 Terserap (mCi) Ef. Serapan ( % ) Kap. Serap Mg Mo/g 1 6.32 0.893 15.50 25.50 3 6.50 1.400 27.10 49.70 6 6.56 2.600 41.20 79.28 PZC JP Tanpa lapisan TEOS 270* Yang dilapis TEOS 225* Ket. * Kaken 1998
Selanjutnya
hasil
percobaan
pengujian  unjuk  kerja  kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc dengan radioaktivitas 99 Mo sebesar  600,60  mCi  untuk  matriks  PZC- TEOS  yang  dilapis  dengan  cara  direndam
selama  6  jam  diperoleh  hasil  bahwa  efisiensi penyerapan  Mo  adalah  72,50%,  yield 99m Tc 16,93%  dan  kapasitas  serap  rerata  terhadap molibdenum sebesar 125,31 mg/g (Tabel 3).
Tabel 3. Efisiensi penyerapan 99 Mo ke dalam PZC-TEOS
KODE A B RERATA Mo AWAL (mCi) 600,60  600,60 600,60 Mo terserap (mCi) 444,09  425,98 434,98 EF. (%) 74,09 70,91 72,50 Tc-99m (mCi) 36,22 19,00 27,61 Yield Tc- 99m (%) 22,70 11,16 16,93 Kap. Serap (mg Mo/g PZC 127,08  123,53 125,31
Hasil  analisis  unsur  dengan  metode
SEM/EDS  untuk  matriks  PZC  yang  dilapisi
TEOS  dengan  direndam  selama  6  jam  dan telah direaksikan dengan molibdenum teriradiasi  menunjukkan  mengandung  unsur Mo rata rata 8,55% (Gambar 4 dan Tabel 4).

## Tabel 4 Kandungan unsur dalam PZC-TEOS
dengan perendaman 6 jam sesudah loading 99 Mo
Yield 99m Tc dari hasil elusi matriks PZC-TEOS yang  direndam  selama  6  jam  ini  masih  kecil (16,93%),  baik  kapasitas  serapnya  terhadap molibdenum  125,31  mg  Mo/g  maupun efisiensi  penyerapan  terhadap 99 Mo  72,61%
juga  masih  kecil.  Karena  itu,  dilakukan modifikasi cara pelapisan TEOS pada matriks PZC dengan dielusi.
Hasil  pengujian  unjuk  kerja  kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc  dari  matriks  PZC-TEOS  yang dilapisi  dengan  cara  dielusi  sebanyak  5  kali ulangan  menunjukkan ada
peningkatan kinerjanya, yaitu
diperoleh
efisiensi penyerapan 99 Mo,  yield 99m Tc  dan  kapasitas serap  molibdenum  masing  masing  sebesar 86,65%,  24,94%  dan  205,49  mg  Mo/g,  dan profil  elusi  mencapai  radioaktivitas 99m Tc maksimum pada elusi  1 ml keempat (Tabel 5 dan Gambar 5).
Tabel 5. Efisiensi penyerapan 99 Mo ke dalam PZC-TEOS yang dilapis dengan elusi sebanyak 5 kali ulangan.
Mo-99 awal (  Ci) 9380 Mo-99 terserap (  Ci) 8128 Efisiensi serapan Mo-99 (%) 86,65 Radioaktivitas Tc-99m (  Ci) 1388 Yield Tc-99m (%) 24,94 Kap. Serap (mg Mo/g PZC 205,49
Hasil  analisis  unsur  dari  matriks  PZC-TEOS setelah direaksikan dengan target molibdenum teriradiasi dengan metode SEM dan EDS.
Adapun  susunan  unsur  di  dalam  Mo-PZC- TEOS  hasil  analisis  dengan  metoda  EDS dapat dilihat dalam Tabel 6.
Unsur Pasca Loading Mo-99 ( % )  Ket. 1 2 Rata-rata O 38,97 44,17 41.57 Si 9,12 11,47 10.30 Zr 39,73 33,74 36.74 Cl 2,57 1,98 2.28 Ti 0,63 0,53 0.58 Mo 8,98 8,11 8.55 Jumlah  100,00  100,00 100.00 PROFIL ELUSI Tc-99m 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volum e eluen (m l) T c -9 9 m ( u C i) Gambar 5. Profil elusi 99m Tc dari matriks Zr,Ti, TEOS

## Tabel 6. Kandungan unsur di dalam Mo-PZC- TEOS
NO. UNSUR PERSENTASE (%) KET. 1 O 31,48 2 Si 5,53 3 Cl 1,40 4 Ti 1,01 5 Zr 40,75 6 Mo 19,84 Sebelumnya 8,55%
Artinya  matriks  PZC  yang  disintesis  yang dilapis  TEOS  melalui  elusi  sebanyak  5  kali mengandung  19,84%  unsur  molibdenum, sedangkan  matriks  PZC-TEOS  yang  dilapis dengan  direndam  selama  6  jam    hanya mengandung  unsur  molibdenum  sebesar 8,55%.  Hasil  analisis  unsur  terhadap  PZC- TEOS  yang  dilapis  dengan  cara  direndam selama  6  jam  dan  dielusi  sebanyak  5  kali masing  masing  mengnadung  unsur  zirkonium sebesar  36,74%  dan  40,75%  dan  unsur molibdenum  masing  masing  sebesar  8,55% dan  19,84%,  serta  mempunyai  yield 99m Tc masing  masing  sebesar  16,93%  dan  24,94%. Matriks  PZC-TEOS  yang  dilapis  dengan  cara elusi  mempunyai  unjuk  kerja  sebagai  pengisi kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc  lebih  baik  dari pada  yang  dilapis  dengan  cara  direndam selama  6  jam.  Namun  demikian  yield 99m Tc dari masing masing PZC-TEOS masih rendah, sebab  yield 99m Tc  dari  generator 99 Mo/ 99m Tc yang  beredar  di  rumah  sakit  yaitu  >  80%.  Hal ini  kemungkinan  disebabkan  kondisi  pH larutan saat elusi. Apabila pH larutan < 6 maka molekul polimer PZC semakin besar sehingga sukar  ditembus  keluar  oleh 99m Tc  yang berbentuk 99m TcO 4 - (pertehnetat)

## SIMPULAN
Dari hasil percobaan diperoleh bahwa efisiensi  penyerapan 99 Mo  ke  dalam  matriks PZC-TEOS,  yield  radiosiotop 99m Tc    dan kapasitas  serap  terhadap  molibdenum  yang dilapisi  dengan  cara  direndam  selama  6  jam
masing  masing  adalah  72,50%,  16,93%  dan 125,31  mg  Mo/g,  sedang  yang  dilapisi  TEOS dengan  cara  elusi  sebanyak  5  kali  adalah sebesar 86,65%, 24,94% dan sebesar 205,49 mg Mo/g.

## SARAN
Karena
pH larutan
sangat berpengaruh  terhadap  bentuk  polimer  PZC dan juga berpengaruh pada yield 99m Tc, untuk kegiatan  selanjutnya  disarankan  agar  saat elusi  pH  dikondisikan  (pH  6),  diharapkan dapat meningkatkan yield 99m Tc.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  KATSUYOSHI TATENUMA, YUKIO HISHINUMA,  HITOSHI  TERUNOMA,  ET AL.,(2004) Practical development of natural  Mo(n,  ) 99 Mo- 99m Tc  generator utilizing  a  new  inorganic  polymer  with high  adsorption  capacity  of  molybdenum; Poly-Zirconium-Compound
(PZC),
Katsuyoshi  Tatenuma,  Yukio  Hishinuma et.  al.,  Document  at  FNCA,  2003  (
January 2004, Indonesia), 1 - 15
2.  A.  MUTALIB,  A.H.  GUNAWAN,  (2003) “Performance of (n,  ) 99 Mo/ 99m Tc generators  based  on  PZC  materials  and neutron irradiated natural molybdenum”. 3.  A.H.  GUNAWAN,  A.  MUTALIB,(2003) , “A comparative  study  on  The  Labelling  of radiopharmaceutical  kits  with  Tc-99m obtained  from  F.P. 99 Mo/ 99m Tc  generator and PZC-Based 99 Mo/ 99m Tc generator”.
4.  A.H.  GUNAWAN,  A.  MUTALIB  dkk. (2005), “Pengaruh  pencucian  larutan
NaOCl  dan  penambahan  kolom  kedua alumina  terhadap  yield  dan  lolosan 99 Mo dari  generator 99 Mo/ 99m Tc berbasis  PZC”, Jurnal  Radioisotop  dan  Radiofarmaka, Vol. 8, 2005,10 – 20.
5.  KADARISMAN , ”Studi Kesetabilan Struktur Zr-Mo dengan Perhitungan
Mekanika  Molekuler”,  Majalah  Indokimia, Volume 1, Nomor 6, hal. 8 -12.
Karakterisasi PZC Sebagai Pengisi Kolom Generator 99 Mo / 99m Tc
6.  KADARISMAN,  (1994), ”Analisis  Bentuk Fisis Struktur Zr-Mo dengan Spektrometri IR  dan  Difraksi  Sinar  X”,  Hasil  Penelitian Pusat Produksi Radioisotop, No. 2, 1 -11.
7.  LE  VAN  SO,  (2003) “The performance of gel  technetium-99m  generator,The  2002 workshop  on  utilization  of  research reactors”,  The  2002  workshop  on utilization  of  research  reactors,  January 13 – 17, 1994, 13 – 134.
8.  H.S.  HAN,(2003), “Status  depelopment and  production  of 99m Tc  radiosotope  and its  generator  in  Korea”,  The  2002 workshop  on  utilization  of  research reactors,  January  13 –  17,  2003,  135  -
144. 9.  ELVIRA Z. SOMBRITO, (2003), “Performance tests on new chromatographic  material  for 99 Mo- 99m Tc generators”,  The  2002  workshop  on utilization  of  research  reactors,  January 13 – 17, 2003, 159 – 167.